Evaluation of Thermal Wearing Comfort of Underwear Made by Blended Yarn with Polypropylene

The purpose of this study is to evaluate thermal wearing comfort of underwear made by blended yarn with polypropylene(PP). As a result of a wearing experiment, comfort factors of PP underwear were extracted as thermal and water transport property and skin contact feeling. By combining PP with modified cross-section polyester, sweat could be transferred to outside of clothing and its thermal insulation property prevented cooling body. The useful underwear materials could be made by adding the water transport property with the structural approach to PP. (Received 8 April, 2016; Accepted 21 August, 2016) # corresponding author: E-mail: kamijo@shinshu-u.ac. jp ポリプロピレン混紡糸を用いた肌着の着衣温熱快適感評価 Hideaki Mizuhashi, Masayoshi Kamijo , Hiroaki Yoshida, and Masahiko Kubo 水橋 秀章・上條 正義・吉田 宏昭・久保 昌彦 *1信州大学繊維学部 *2ダイワボウノイ株式会社 *1Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University, 3-15-1 Tokida, Ueda-shi, Nagano 386-0018, Japan *2Daiwabo Neu Co., Ltd., 3-6-8 Kyutaromachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0056, Japan Evaluation of Thermal Wearing Comfort of Underwear Made by Blended Yarn with Polypropylene J. Fiber Sci. Technol. , 72(10), 220-226 (2016) doi 10.2115/fiberst.2016-0032 © 2016 The Society of Fiber Science and Technology, Japan Table 1 Fabrics prepared for wearing experiments 220 Journal of Fiber Science and Technology (JFST), Vol.72, No. 10 (2016) Reference Property PP/MCPET/Pu Mean / CV% PP/C/Pu Mean / CV% PP/W/Pu Mean / CV% KES F7 Insulation rate [%] (Air velocity : 0.3m/s) 29.3 / 5.4 20.9 / 3.1 27.1 / 5.8 Thermo-lab Thermal conductance [W/(m2・K)] 60.08 / 0.9 69.76 / 1.7 43.64 / 1.5 q-max [W/cm2] 0.071 / 2.5 0.079 / 2.1 0.062 / 1.9 KES-F8 Air flow resistance [KPa・s / m] 0.13 / 3.4 0.10 / 8.2 0.09 / 6.4 BOKEN BQE A028 Wicking & Quick drying [%] 20.0 / 10.2 15.4 / 13.7 11.8 / 25.5 JIS L1096 Moisture content [%] 0.6 / 47.0 2.1 / 11.8 4.0 / 5.4 JIS L1099 A-2 Moisture permeability [g / m2 h ] 165 / 2.9 157 / 5.2 162 / 6.1 JIS L 1907 Wicking property [cm] wale 10.6 / 1.4 8.3 / 1.4 9.3 / 2.2 course 9.7 / 1.6 8.6 / 1.0 8.3 / 1.6 LC 0.354 / 2.8 0.416 / 3.4 0.394 / 2.5 KES-FB3 WC [gf/cm] 0.414 / 3.9 0.364 / 1.2 0.601 / 6.7 RC [%] 39.57 / 1.8 39.50 / 3.6 40.86 / 0.9 MIU wale 0.343 / 0.8 0.325 / 5.5 0.386 / 5.3 course 0.362 / 3.0 0.292 / 2.8 0.405 / 1.2 KES FB4 MMD wale 0.77 / 5.5 0.87 / 21.4 1.05 / 10.2 course 0.95 / 9.5 0.99 / 17.2 1.39 / 12.1 SMD [micron] wale 2.64 / 21.8 2.77 / 13.4 2.48 / 10.0 course 2.48 / 27.9 3.95 / 8.8 3.28 / 8.7 / Thickness with 0.5gf/cm2 [mm] 1.188 / 2.4 1.122 / 3.5 1.365 / 8.4 Wight[g/m2] 150.1 / 0.8 138.0 / 1.2 149.7 / 0.8 2. 実 験 2.1 サンプル 我々は PPとポリエステル・コットン・ウールなど 各種素材を混紡した糸で編布を作製し,材料特性に対 しクラスター分析を施すことで作製した編布を分類し た[1]. この実験の結果から表 1に示すように,PPに 対して吸水性や吸湿性を付加しうる各種繊維を組み合 わせた 3つの編布を代表的なサンプルとして選定し, 着用実験に用いる肌着を作製した. 形状は長袖クルー ネックTシャツとした. 3つのサンプルの糸の太さは 恒重式番手法で 50 番手に統一した. 編組織は平編と した. 全てのサンプルには 9%の混用率でポリウレタ ンが交編されている. 各サンプルの作製に用いた混紡 糸の様子を図 1と図 2に示し糸直径を併記する. 各サ ンプルの作製に用いた編布の様子を図 3と図 4 に示し, 含気率(図 3)と重さを厚さで除した密度(図 4)を併記 する. PP/MCPET/Pu は PP と異形断面ポリエステ ル(以後MCPETと称す)を組み合わせたものである. 疎水性繊維を異形断面化し毛細管現象の増長をはかる ことにより,水分を繊維内部へ吸着せずに繊維表面を 移動させる機能を持たせた吸水速乾性繊維である. PP /MCPET/Pu は糸断面において異形断面繊維が凝集 し互いに接しているため吸水性能が高い. PP/C/Pu は PP とコットンの組み合わせたものである. コット ンは親水性により水分を吸着し,内部に有するルーメ Fig. 1 Side view of yarn with diameter Fig. 2 Cross-section of yarn Fig. 3 Side view of fabric with porosity Fig. 4 Cross-section of fabric with apparent density Table 2 Material properties of fabrics Journal of Fiber Science and Technology (JFST), Vol.72, No. 10 (2016) 221 Comfortable Uncomfortable 快適 不快